Warmeelektrische 



403 



erst von Dos Coudres und seinen Schiileni 

 untersucht, Er t'and, daft Quecksilbermengen 

 unter verschiedenem Druck thermoelektrisch 

 wirksam sinci, in dein Sinn, daB der positive 

 Strom an der wanneren Stelle von Stellen 

 niederen zu solchen hoheren Druekes 1'loB. 

 Entsprechend andert sich die Thermokraft 

 von (^uecksilber, Ainalgamen und der i'liissi- 



K-Na-Legierung in 



Beriihrung 



nut 



t'esten Metallen und z\var clem Drucke pro- 

 portional; so ert'uhr ein Platin-Quecksilber- 

 Thermoelement pro Grad Temperaturdiffe- 



renz und 1 kg/qcm Druck eine Aenderung 

 der Thermokraft von 2,2.1 .0- 10 Volt, die wesent 

 lich der Beeinflussung des Quecksilbers 

 zuznschreiben ist, Bei den 1'esten Metallen 

 (in der folgenden Tabelle mit + bezeichnet) 

 tritt iiberwiegend eine Verschiebung des 

 gedriickten Metalles in der Spannnngsreihe 

 nach Antimon zu ein. Die folgende einer 

 Arbeit von E. Wagner ini Auszug entnoni- 

 mene Tabelle gibt dies naher wieder. 



Aut't'allend groU ist, in dieser Keihe einer- 

 seits der Wort I'iir Quecksilber, andererseits 

 der Wert i'iir d;is I'este Wisniut, Ini Gegen- 

 satz dazu zeigt 1'liissiges Wisniut, ebensc 

 wie 1'liissiges Zinn, fast gar keinen Druck- 

 effekt. 



In theorctisclier Hinsic-ht ist tier Druck- 

 eint'lut) noch nioht untersucht worden. 



t h e r m o - 



3C) A I) h ;l n p 

 e 1 e k t r i s c h e n 

 u n (1 T u r s i o n 

 e i n f 1 u s s u n e; 



i g k e i t (1 e r 



l\ r a I' t v (i n 



ii b e r h a u p t v o n B e 



(I t' i N e. t a 1 1 s t r n k t u r. 



I) e h n u n g 



Wird ein Metall auf irgendeinu Weise deformiert, 

 so daB seine Struktur geandertwird, so andert sich 

 dementsprechend auch sein thermoelektrisches 

 Verhalten, so daB dies also ein empfindliches 

 Reagens auf Aenderungen der Molekular- 

 struktur darstcllt. Ein irgendwie in seiner Struk- 

 tur verandertiH- Draht laBt sich also mit einem 

 unbeeinfluBten Stuck desselben Drahtes zu einem 

 Thermoelement kombinicren. Die Thermokrafte 

 ; derartiger Kombinationen sind sehr vielfach 

 untersucht worden, ohno daB sich bisher all- 

 gemeine Gesetzmafiigkejten ergeben hatten. Die 

 Aenderungen der Struktur durch iinBere Beein- 

 flussung zeigt sich natiirlich auch in anderen 

 Eigenschaften wie z. B. der Dichte, clem elektri- 

 schen Widerstamle usw., die dann dem therino- 

 elektrischen Verhalten im allgemeinen parallel 

 verlaufen. So gilt die Regel, daB die Metalle, deren 

 Widerstand durch Dehnung relativ stark ver- 

 grijBert wird, durch Dehnung stark thermo- 

 elektrisch negativ werden; aber sie hat keine 

 allgemeine Gultigkeit. Blanche Metalle verhalten 

 sich auch umgekehrt. Solche Strukturanderungen 

 koimen durch rein mechanische Beeinflussung 

 verursacht werden, wie Dehnen, Biegen, Tor- 

 dieren, aber auch anderer Einwirkungen, wie 

 verschieden schnelles Abkiihlen, Abschrecken, 

 Anlassen usw. Das Parallelgehen der Aenderung 

 des spezifischen Gewichts, des Widerstandes und 

 der thermoelektrischen Kraft bei einem gezogenen 

 Draht zeigt folgende, einer Arbeit von Mac Lean 

 entnommene Tabelle. 



l>ic Wirkung des Harrnis auf die thermoelektrische Kraft geben folgende Zahlen wieder: 

 Glasharter Stahl -- Nicht ausgegliihter Stahl 7,5 .106 Volt/i C 



Nicht ausgegliihter Stahl - - Ausgegliihter Stahl o.iS.io 6 Volt/i C 



(llasharter Stahl - - Ausgegliihter Stahl 



7,67.10-6 Volt/i C 

 26* 



